Slow strain rate testing
धीमी तनाव दर परीक्षण (एस. एस. आर. टी.), जिसे निरंतर विस्तार दर तन्यता परीक्षण (सी. ई. आर. टी.) भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय परीक्षण है जिसका उपयोग अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा तनाव जंग दर का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक धीमा (पारंपरिक तन्यता परीक्षणों की तुलना में) गतिशील तनाव शामिल है जिसे ब्याज के वातावरण में निरंतर विस्तार दर पर लागू किया जाता है। इन परीक्षण परिणामों की तुलना निष्क्रिय वातावरण में समान परीक्षणों से की जाती है। एस. एस. आर. टी. का 50 साल का इतिहास हाल ही में इसके निर्माता द्वारा प्रकाशित किया गया है। परीक्षण को भी मानकीकृत किया गया है और इसके लिए दो ए. एस. टी. एम. संगोष्ठियाँ समर्पित की गई हैं। तनाव दर का प्रभाव इन परीक्षणों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तनाव दर कम है, उदाहरण के लिए 10−8 से 10−3s−1 तक की सीमा में चयनित विस्तार दर। तनाव दर का चयन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत कम या बहुत अधिक तनाव दर पर परीक्षणों के परिणाम से दरार की संवेदनशीलता स्पष्ट नहीं हो सकती है। कई भौतिक-पर्यावरण प्रणालियों के लिए, 10−5-10−6s−1 की सीमा में तनाव दर का उपयोग किया जाता है; हालाँकि, दिए गए तनाव दर पर दरार की देखी गई अनुपस्थिति को दरार के प्रति प्रतिरक्षा के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे ज्ञात मामले हैं जिनमें तनाव-क्षरण दरार की संवेदनशीलता केवल 10−8 या 10−9s−1 के रूप में कम तनाव दर पर स्पष्ट हो गई है। फिर भी, यह विधि यंत्रवत अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न मिश्र धातुओं के टूटने की संवेदनशीलता, या वातावरण की आक्रामकता और तापमान, पी. एच., धातुकर्म स्थिति आदि के प्रभाव की सापेक्ष श्रेणीकरण के लिए बहुत उपयुक्त है। सबसे तेज तनाव दर जो अभी भी किसी दिए गए पर्यावरण-सामग्री प्रणाली के लिए एस. सी. सी. को बढ़ावा देगी, उसे कभी-कभी "महत्वपूर्ण तनाव दर" कहा जाता है, कुछ मान तालिका में दिए गए हैंः अन्य परीक्षण मापदंडों इलेक्ट्रोड क्षमता और अन्य पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान, पी. एच. और वातन की डिग्री का महत्व इस त्वरित तनाव जंग दरार परीक्षण के परिणामों को बहुत प्रभावित कर सकता है, जैसा कि नमूना सतह खत्म और धातुकर्म स्थिति हो सकती है। परिणामों का मूल्यांकन मूल्यांकन किए गए मापदंड हैंः नमूना विफलता के लिए समय (जैसे, टूटना, या अन्य "विफलता" मानदंडों से) लचीलापन (फ्रैक्चर के लिए विस्तार या क्षेत्र की कमी द्वारा) अंतिम तन्यता शक्ति (अधिकतम भार से) विस्तार के तहत क्षेत्र-भार वक्र (जो फ्रैक्चर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है) फ्रैक्चर के लिए फ्रैक्चर सतह सीमा तनाव पर नमनीय/भंगुर फ्रैक्चर का प्रतिशत SSRT परीक्षणों के परिणामों का मूल्यांकन इस अनुपात का उपयोग करके किया जाता हैः एकता से नीचे के अनुपात का प्रस्थान क्रैकिंग के लिए बढ़ी हुई संवेदनशीलता को मापता है। परीक्षण का सबसे अच्छा उपयोग विद्युत रासायनिक माप और अन्य तनाव जंग दरार परीक्षणों के संयोजन में किया जाता है। संदर्भ जंग फ्रैक्चर यांत्रिकी सामग्री परीक्षण